第 35 卷第 8 期 2018 年 8 月 印染助剂 TEXTILE AUXILIARIES Vol.35 No.8 Aug.2018 锦纶织物泡沫染色工艺参数的研究 赵亚楠 1, 朱元昭 1, 肖 培 1, 唐传洋 1, 汪 青 1,2 (1. 中原工学院纺织学院, 河南郑州 450007; 2. 河南省纺织服装协同创新中心, 河南郑州 450007) 摘 要: 采用泡沫体系对锦纶织物进行染色,研究酸性染料用量、发泡液温度对发泡性能的影响,染色工艺参数发泡比、汽 蒸温度、汽蒸时间、汽蒸后织物含湿量对织物色深 K/S 值以及色牢度的影响。结果表明:泡沫体系中染料用量越大,发泡体积越小,半 衰期越大;当发泡液温度为 40 ℃时,综合泡沫性能最佳。发泡体系发泡比越大,织物色深 K/S 值越大;汽蒸后织物含湿量越大,K/S 值 越大;不同酸性染料的最佳汽蒸温度和汽蒸时间不尽相同。与常规浸染相比,泡沫染色可以达到更高的表观得色量,更高的耐皂洗褪 色牢度,相同的耐皂洗沾色牢度和耐摩擦色牢度。 关键词: 泡沫染色; 发泡比; 汽蒸条件; K/S 值 中图分类号: TQ342; TS190.5 文献标识码: B 文章编号: 1004-0439(2018)08-0048-05 Foam dyeing process parameters of nylon fabric ZHAO Ya′nan1, ZHU Yuanzhao1, XIAO Pei1, TANG Chuanyang1, WANG Qing1,2 (1. Textile College, Zhongyuan University of Technology, Zhengzhou 450007, China; 2. Henan Textile and Clothing Cooperative Innovation Center, Zhengzhou 450007, China) Abstract: Nylon fabric was dyed by foam dyeing process. The effects of the concentration of acid dyes and the temperature of dyeing solution on foam properties, and the effects of foaming ratio, steaming temperature, steaming time, steaming humidity on the color depth K/S value and color fastness were researched. The results showed that in the foam system, the bigger the dye concentration, the smaller the foaming volume and the longer the half-life. When the temperature of dyeing solution was 40 ℃, the foam performance was the best. The higher the foaming ratio, the larger the K/S value. The greater the moisture content of the steamed fabric, the greater the K/S value. The optimum steam temperature and steam time of different acid dyes were not the same. Compared with conventional dip dyeing, foam dyeing could reach higher color strength and color fastness to washing, and obtained the same color fastness to soaping staining and rubbing. Key words: foam dyeing; foaming ratio; steaming conditions; K/S value 酸性染料染色锦纶由于质地柔软、色泽鲜艳等, 广泛用于服装领域。目前,锦纶染色主要是浸染,连 续染色的工艺方法鲜有报道,因为锦纶纤维亲水性 差,采用浸轧染色势必会造成泳移而无法匀染;而泡 沫染色带液量低至 30%,不会造成泳移,并且节水节 能,是一种环保型的染色方法[1-3]。因此,研究锦纶酸 性染料泡沫染色具有现实意义。 影响泡沫染色效果的因素很多[4-6],主要有发泡 体系的发泡性能和泡沫染色的各项工艺参数。一方 面,发泡体系不仅要求具有良好的发泡能力,产生丰 富的泡沫,而且要求具有一定半衰期,使泡沫在未施 加于织物表面之前不破裂,在施加于织物表面之后 立即破裂。另一方面,不同工艺参数条件下,泡沫染 色后的色织物染色效果[如色深(K/S 值)、匀染性、透 收稿日期:2017-08-11 基金项目:河南省重点学校科研项目 作者简介:赵亚楠(1993-),女,河南商丘人,硕士,研究方向为锦纶织物的染色与印花工艺研究。 通信作者:汪 青,女,教授,博士,主要研究纺织品清洁染整技术。 万方数据